( iSai ) 



» Dans ces conditions, on obtient un métal complètement exempt de 

 carbone, et il est facile, en une heure, d'en préparer plus de i''^. 



» Si cette préparation dure plus de six minutes, le molybdène obtenu 

 se liquéfie, ronge le creuset, se carbure, et l'on obtient une fonte de cou- 

 leur grise, très dure et cassante. 



» Fonte de molybdène. — Cette fonte possède une densité de 8,6 à 8,9, 

 suivant sa teneur en carbone. Quand elle est saturée de charbon, elle est 

 beaucoup plus fusible que le molybdène. Richs en carbone, elle est grise 

 et cassante; à 2,jo pour 100 de charbon, elle devient blanche et ne peut 

 que très difficilement être brisée sur l'enclume. Elle présente tous les ca- 

 ractères du molybdène étudié par Debray. Elle dissout rapidement le car- 

 bone, et, lorsqu'elle se refroidit, elle abandonne ce dernier sous forme de 

 graphite, exactement comme la fonte du fer; cependant, lorsqu'elle est 

 saturée de carbone, elle fournit un carbure cristallisé en fines aiguilles. 

 La fonte grise de molybdène est très dure; elle raye l'acier et le quartz. En 

 fusion elle fournit un liquide très mobile qui peut se couler tout en don- 

 nant à l'air de vives étincelles et d'abondantes fumées d'acide molybdique. 

 Nous avons pu fondre et couler sans difficulté des lingots de 8''s à 1 o"'^. Ces 

 fontes nous ont donné à l'analyse les chiffres suivants : 



Fontes blanches. 



Z Î! sT^ 



Molybdène 93,83 » » 



Carbone combiné. 3,o4 3,19 2,54 



Graphite 0,00 0,00 0,00 



Scories 0,74 o,53 0,62 



» Carbure de molybdène. — On prépare ce composé en chauffant au four 

 électrique le bioxyde de molybdène avec un excès de charbon. Les meil- 

 leures proportions à prendre sont : bioxvde 2505"", charbon 5o^'. Durée de 

 la chauffe huit à dix minutes, avec un courant de 800 ampères et 5o volts. 

 Lorsque l'on emploie un excès de charbon, on le retrouve dans la masse 

 sous forme de graphite. 



» Le culot obtenu a une cassure cristalline d'un blanc brillant. Il se 

 clive avec facilité. Il s'écrase rapidement sur l'enclume, et l'on peut en sé- 

 parer de petits prismes allongés à cristallisation nette. Sa densité est de 

 8,9, et sa composition répond à la formule Mo-C. 



M Analyse. — Dans les différents échantillons décrits dans ce Mémoire, 

 le molybdène, après attaque par l'acide azotique, a été précipité sous 

 forme de molybdate mercureux et finalement dosé à l'état de bioxyde. 



C. R., iSgj, I ' Semestre. (T. C\.\, N» 24.) 173 



